JFE 技報 No. 33（2014 年 2 月）p. 65-66

製品・技術紹介

高レーザ切断性プライマー鋼板「LEC」
Pre-coated Steel Plate with Excellent Laser Cutting Property

3． 特長

1． はじめに新組成の低 Zn-TiO2-Al 系ジンクプライマー鋼板であるレーザ切断はプラズマ切断，ガス切断などの切断方法と1）比較すると，（1）寸法精度が高い ，（2）ドロス付着が少な

LEC は，以下の特長を有する。

く，手入れ工程を省略可能，（3）自動運転可能などの利点（1）レーザ切断性の向上：従来の無機ジンクリッチプライ
5）から，厚板の切断方法として，その採用が増えている。一方，

マー

造船建造や橋梁製作工程で使用される一次防錆用無機ジンの品質が向上する。また，切断板厚の拡大が可能になる。

クプライマーを塗装した鋼板の切断では，黒皮鋼板やブラ（2）優れた一次防錆性：従来の無機ジンクリッチプライマーと同等以上の耐食性を有する。

ストした状態のままの鋼板に対し，切断可能速度が低下し，切断できる板厚の上限も低下する

2）と比較して，より高速で切断が可能で，切断面（3）作業効率の向上：高効率で安定なレーザ切断作業が可といった問題がある。

能となることで，工数などコストの低減に寄与する。

JFE スチールでは，一次防錆性を保ちつつ，レーザ切断性を向上させた無機ジンクリッチプライマー塗布鋼板（LEC：3）

Laser Easy Cut）を開発した 。ここでは，高レーザ切断性

4． 性能

プライマー鋼板である LEC の特長ならびにその性能につい4.1て紹介する。

レーザ切断性能

図 2 に LEC と従来のジンクリッチプライマーの切断速度

2． 製品コンセプトと塗膜厚さの関係を示す。ここで最大切断速度とは，切断断面を観察し美麗であることを確認した最大速度である。

図 1 にレーザ切断現象4）を示す。プライマー鋼板のレー1 400

酸化することにより低下することが知られている。そこで，
LEC では，プライマーの組成に着目し，Zn 量を低減するとともに，TiO2 を添加することにより，切断性の飛躍的な向上を実現した。一方，耐食性は，Zn 量低減による低下分を補うため，Al を添加することによりジンクリッチプライマー3）と同等以上の性能を確保している 。

Cutting speed for fine cut(mm/min)

ザ切断性は，プライマーに含まれる Zn などの成分が気化，

LEC
Functional zinc primer
Zinc primer

1 300
1 200
1 100
1 000

Plate：SM490YA
Plate thickness：12 mm
Output：3.2 kW，Assist gas pressure (O2)：0.036 MPa

900
800
700
600

101520Film thickness ( μ m)25

図 2 各種プライマーの最大切断速度と膜厚の関係
Fig. 2 Laser cutting performance of zinc primer coated steel

Absorption and dispersion oflaser beam by Zn gas

Cut face

Progress direction
Laser beam
Assist gas (1)Cutting by laser energy
（O2）

LEC

Zn primer
Cut face
Oxygen purity fallby Zn gas

Zn gas(2)Cutting by oxidation
combustion reaction

Zinc primer

Zn primer

Functional
zinc primer(3)Discharge ofmolten metal

10 mm
Plate thickness: 12 mm
Cutting speed: 860 mm/min

図 1 ジンクプライマー塗布鋼板におけるレーザ切断現象
Fig. 1 Laser cutting phenomenon of zinc primer coated steel

写真 1 各種プライマー鋼板の切断面
Photo 1 Cut surface of zinc primer coated steels

2013 年 9 月 5 日受付－ 65 －高レーザ切断性プライマー鋼板「LEC」＊Cutting speed for fine cut(mm/min)

1 200

Evaluated based on SDK P-401

LEC
Functional zinc primer
Zinc primer

1 100
1 000
900
800

Plate：SM490YA
Film thickness：17 μm
Output：3.2 kW
Assist gas pressure (O2)：0.036 MPa

Combined cycle testingfor 15days

Exposure test in seaside zone
for 6 months

LEC

700600Zinc primer

500101520Plate thickness (mm)Functionalzinc primer

図 3 各種プライマーの最大切断速度と板厚の関係
Fig. 3 Laser cutting performance of developed zinc primer
coated steel

写真 2 防錆性能の比較

LEC は，従来のジンクリッチプライマーに比べて，最大切断速度が向上することが分かる。さらに東日本・中日本・西日本高速道路株式会社規格の機能性プライマー

Photo 2 Rust prevention performance of developed zinc primer
coated steel6）

よりも高速で切断が可能である。同速度による切断時の切断面を写

5． おわりに真 1 に示す。LEC を使用することにより，ドラグラインの流れ，面質ともに著しく美麗となることが分かる。

以上のように，従来のジンク系プライマー鋼板に対して，

LEC は，図 3 に示すとおり，従来のジンクリッチプライマー

一次防錆性を維持しつつ，レーザ切断性を向上させた低 Zn-に比べて，切断板厚が拡大する効果が認められる。さらに

TiO2-Al 系ジンクプライマー鋼板「LEC」を設計，開発した。

機能性プライマーと同等以上の速度で切断が可能である。

4.2

LEC を用いることで，厚板切断作業の安定化に寄与し，さらには，造船分野，橋梁分野などの鋼構造物の施工性の耐食性向上につながることが期待できる。

写真 2 に複合サイクル防食性（15 日），ならびに屋外暴露（6 ヶ月）の結果を示す。いずれの評価試験においても，
LEC はジンクリッチプライマーと同等以上の耐食性を示す。
機能性プライマーではクロスカット部から赤錆が発生するが，LEC では，Al を添加していることにより，十分な一次防錆性が確保できている。

4.3

塗料性状

製品の形式は 1 液 1 ペーストの 2 液形であり，塗料の色は視認性に配慮したグレーに調整している。塗装性やハンドリング性などは従来のジンクリッチペイントと変わらず，同様の施工を行なうことが可能である。

JFE 技報 No. 33（2014 年 2 月）

参考文献
1） 松岡理，木元庸晃，村田剛．レーザ加工学会誌．2006，vol. 13，no. 1，p.
30.
2） 長堀正幸，石井幸二，沼田慎治．第 66 回レーザ加工学会講演論文集．
2006，p. 143.
3） 塩谷和彦，鶴田秀和，小森務，レーザ切断性に優れた厚板プレコート鋼板の開発．JFE 技報．2007, no. 18, p. 57-61．
4） 金岡優．レーザ加工．日刊工業新聞社編．1999.
5） 首都高速道路公団．SDKP-401 無機ジンクリッチプライマー．p. 139.
6） 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社規格．JHS-P-23 機能性プラ
イマー．
〈問い合わせ先〉JFE スチール 厚板セクター部
TEL：03-3597-3482
FAX：03-3597-3533
ホームページ：http://www.jfe-steel.co.jp/products/atuita/index.html－ 66 －